475 °C embrittlement
ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗಳು ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ (ಮುಖ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘನ) ಮತ್ತು ಫೆರಿಟಿಕ್ (ದೇಹ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘನ) ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡು-ಹಂತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ಇತರ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ 475 °ಸಿ ಎಂಬ್ರಿಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏಜ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಿಕೆ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ ಹಂತದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಫೆರೈಟ್ ಹಂತವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣ-ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ-ಸಮೃದ್ಧ ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಹಂತವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಡೆತವು ಮಳೆಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ (ಮುಖ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘನ) ಮತ್ತು ಫೆರಿಟಿಕ್ (ದೇಹ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘನ) ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ಹಂತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದ್ವಿ-ಹಂತದ ರಚನೆಯು ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು-ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಫೆರಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಹಂತವು ಉಕ್ಕಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಫೆರಿಟಿಕ್ ಹಂತವು ಉಕ್ಕಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿ, ಒತ್ತಡದ ತುಕ್ಕು ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ತುಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಲಾಚೆಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ಗಳು, ರೈಸರ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಹಡಗುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ ಮತ್ತು ಫೆರೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಫೆರೈಟ್ ಆಗಿ ಘನೀಕರಿಸಿದಾಗ, ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಭಾಗಶಃ ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗಳು ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, 20-28%; ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಂ, 5 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ; ಕಡಿಮೆ ನಿಕೆಲ್, 9 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ; ಮತ್ತು 0.05-0.50% ಸಾರಜನಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಉತ್ತಮ ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು 304 ಅಥವಾ 316 ರಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆಲ್ಫಾ (α) ಹಂತವು ದೇಹ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘನ (ಬಿಸಿಸಿ) ರಚನೆ, ಇಮ್ಮ [229] ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಗುಂಪು, 2.866 Å ಜಾಲರಿ ನಿಯತಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೆರಿಟಿಕ್ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ [112] <111> ಮತ್ತು ಮೂರು ಸ್ಲಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು [110] <111>, [112] <111> ಮತ್ತು [123] <111> ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿರಳವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಾಮಾ () ಹಂತವು ಮುಖ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘನ (ಎಫ್ಸಿಸಿ) ರಚನೆ, ಎಫ್ಎಂಎಂ [259] ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಗುಂಪು ಮತ್ತು 3.66 Å ಜಾಲರಿಯ ನಿಯತಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಲ್, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರೂಪವು ಫೆರೈಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿರೂಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೇರ ಸ್ಲಿಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೆರೈಟ್-ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಫೆರೈಟ್ ಹಂತದ ಜಾರಿಬೀಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್-ಫೆರೈಟ್-ಧಾನ್ಯದ ವಿರೂಪದಿಂದಾಗಿ ವಕ್ರವಾದ ಸ್ಲಿಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ಲಿಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ರಚನೆಯು ಒತ್ತಡದ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ಸಮತಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಏಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಫೆರಿಟಿಕ್ ಗ್ರೇನ್ ಗಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಅಂದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯ ನಷ್ಟ, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಜಿ-ಹಂತದ ಮಳೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಘನ ಫೆರೈಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣ-ಸಮೃದ್ಧ ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ () ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ-ಸಮೃದ್ಧ ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ () ಆಗಿ ಸ್ಪಿನೊಡಲ್ ವಿಭಜನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೆರೈಟ್ ಹಂತವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ-ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಒತ್ತಡದ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಕ ಅಥವಾ ಸಂಕೋಚಕ ವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಫೆರೈಟ್ ವಿರೂಪತೆಯು ಅವಳಿಗಳಾಗುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಒತ್ತಡದ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು 60° (ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ) ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕ-ಅವಳಿ ಗಡಿಗಳು, ಸೀಳು ಬಿರುಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸ್ಪಿನೋಡಲ್ ವಿಭಜನೆಯು ಏರುಗತಿಯ ಪ್ರಸರಣದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಎರಡು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಹಂತಗಳಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಸರಣ ಗುಣಾಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಹಂತವು ಉಷ್ಣಬಲದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಷನ್ಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದೆ (ಅಂದರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತರ, + ಪ್ರದೇಶ), ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣದ ಪ್ರತಿ ಮೋಲಿಗೆ ಗಿಬ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ. ಇದು ಗಡಸುತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಅಂತರವು ಪ್ರತಿ ಸಂಯುಕ್ತದ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಂತದ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಘನ ಹಂತವು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಿರ ಹಂತಗಳ ದ್ರವವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 475 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಡೆತವು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂನ ಅಂಶವು ಶೇಕಡ 12ನ್ನು ಮೀರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಕೆಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಕಬ್ಬಿಣ-ಸಮೃದ್ಧ ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಿನೋಡಲ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫೆರೈಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ನಿಕೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಂತದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ನಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ-ಸಮೃದ್ಧ ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ವಿಭಜನೆ ಕಬ್ಬಿಣ-ಸಮೃದ್ಧ ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ಗೆ, ನಿಕಲ್ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ-ಸಮೃದ್ಧ ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ಗೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ FEG-TEM ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕ್ರೋಮಿಯಂ-ಸಮೃದ್ಧ ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ-ಸಮೃದ್ಧ ಗಾಢವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆತ ಫೆರೈಟ್ನ ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್-ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ಗಳು ವಯಸ್ಸಾದ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಒರಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಕೊಳೆತ ಹಂತಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೋಡಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅನಿಯಮಿತ ದುಂಡಾದ ಆಕಾರಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ-ಸಮೃದ್ಧ ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ <110> ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸ್ಪಿನೋಡಲ್ ವಿಭಜನೆಯು ಕ್ರೋಮಿಯಂ-ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ-ಸಮೃದ್ಧ ನ್ಯಾನೋ-ಹಂತಗಳು, ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ನಡುವಿನ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಸಂಬದ್ಧ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳ ರಚನೆಯು ಸಮಾನವಾದ ಆದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅವಕ್ಷೇಪದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವಕ್ಷೇಪದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಳಾಕಾರದ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಸುತ್ತ, ವಿರೂಪವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿ-ಹಂತದ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳು ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಿಕಲ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ತಾಣಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಯಸ್ಸಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿ-ಹಂತದ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಫೆರೈಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಕಾರದ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ, ರಚನೆ (ಎಫ್. ಎಂ. ಎಂ.) ಮತ್ತು 11.4 Å ಜಾಲರಿಯ ನಿಯತಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 50 ಎನ್. ಎಂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಪಿನೋಡಲಿ ಡೀಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಡೆತಡೆ/ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಜಿ-ಹಂತದ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ, ಅಂದರೆ, ಕಾಟ್ರೆಲ್ ವಾತಾವರಣದ ರಚನೆಯಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಫೆರೈಟ್ ಗಡಸುತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫೆರೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ ಹಂತದ ಗಡಸುತನವು ಬಹುತೇಕ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ ಅಂಶಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪುನರ್ವಿತರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎರಡು ಹಂತಗಳ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ತುಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 550°ಸಿ ಶಾಖ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಸ್ಪಿನೋಡಲ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಜಿ-ಹಂತದ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜಿ-ಹಂತದ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಾಹ್ಯ ಪಲ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೆರೈಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪಿನೊಡಲ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆವರ್ತಕ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಿನೋಡಲ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣವು ಅದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿಭಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಜಾಲದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾನೊಫೇಸ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದುವಿಕೆ ಉಕ್ಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅವನತಿ